H = 3, 37.» 4 



Mikroskopisch durchsichtig. H = 3, 3^, 4. 



Amorph. 



Name 



Formel 



Spez. Gew. 



Härte 



Allophan 



Al 2 Si0 5 +5H 2 



1,8—2 



3 



Chrysokolla 



CuSi0 3 + 2H a O 



2,0—2,3 



2—4 



Kieselkupfer 









Löweit 



Na 2 Mg(S0 4 ) 2 +27 2 H 2 



2,3—2,4 



2V2-3 



Serpentin 



H 4 Mg 3 Si 2 9 + 2H 2 



2,5—2,7 



3—4 



Pikrosmin 



H 4 Mg 3 Si 2 9 + 2H 2 

 schwankend 



2,6 — 2,6 



3—4 



Kalkstein 



CaC0 3 



±2,7 



27 2 -3 



Hisingerit 



(Mg-Fe)Fe 2 Si 3 O 10 +9H a O 



schwankend 



2,6—3,0 



37 2 -4 



Dolomit 



(Ca-Mg)C0 3 



2,8—3,0 



37 2 -4 



Anhydrit 



CaS0 4 



2,8—3,0 



3-37 



Magnesit 



MgC0 3 



2,9—3,1 



4-47 



Fluorit 



Flußspat 

 Phosphorit 



CaF a 



3,1—3,2 



4 



3(Ca 3 P 2 8 )-Ca(Cl-F) 2 -CaC0 3 



±3,2 



4 



Sussexit 



(MgMn) 2 B 2 5 + H 2 



±3,4 



3 



Siderit 



FeC0 3 



3,7—3,9 



37 2 -47 



Eisenspat 









Malachit 



CuCCyCu(OH) 2 



3,7—4,i 



37 2 -4 



Sphalerit 



ZnS 



3,9—4,2 



37 2 -4 



Zinkblende 









Kristallin. Spez. Gew. 2-3,5. 



Name 



Formel 



Spez. Gew. 



Härte 



Brechungsindices 



Opt. Cl 



Desmin 



H 4 (Ca-Na 2 )Al 2 Si 6 16 + 4 H 2 



2,1' — 2,2 



37 2 -4 



1,50 — 1,50 



— 



Stilbit 













Chabasit 



(Ca-Na 2 )Al 2 Si 4 16 + 6H 2 



2,1 — 2,2 



4—472 



i,49—i,49 



- I 



Heulandit 



H 4 CaAl 2 Si 6 18 + 3H 2 



2,2 — 2,2 



37 a -4 



1,50—1,50 



± 



Blätterzeolith 













Leonhardit 



CaAl 2 Si 4 12 + 3 H 2 



± 2,2 



3— 37* 





— 



Levyn 



CaAl 2 Si 3 O 10 +5H 2 O 



2,1 — 2,2 



4-47 2 





- I 



Epistilbit 



H 4 CaAl 2 Si 6 18 + 3 H 2 



2,2 — 2,3 



37 2 -47 2 



1,51—1,50 



— 



Hydrargillit 



A1 2 3 + 3 H 2 



2,3—2,4 



27.-3 



±i,57 



± 



Laumontit 



H 4 CaAl 2 Si 4 14 +2H 2 



2,3—2,4 



3-3 Va 



1,52—1,51 



— 



Wavellit 



3A1 2 3 -2P 2 5 +I2H 2 



2,3—2,5 



37.-4 



i,55—i,52 



± 



Chrysotil 



H 4 (Mg-Fe) 3 Si 2 9 



2,4 — 2,6 



3—4 



± 1,54 



± 



Serpentinasbest 













Kieserit 



MgS0 4 + H 2 



2,5 — 2,6 



3 



1,46—1,43 



— 



Glaserit 



(K-Na) 2 S0 4 



2,6 — 2,6 



3-37 2 



1,49 — 1,48 



±1 



Edingtonit 



BaAl 2 Si 3 O 10 +3H 2 O 



2,6 — 2,7 



4-47 2 





- I 



Klinochlor 



H 8 Mg 5 Al 2 Si 3 18 



2,6—2,8 



2—3 



± 1,60—1,59 



+ 



Pennin 



H 8 (Mg-Fe) 5 Al 2 Si 3 18 



2,6—2,8 



2—3 



1,58—1,58 



— 



Bastit 



H 2 (Mg-Fe)Si0 4 



2,5—2,7 



37 a -4 



i,57—i,56 



— 



Schillerspat 













Alunit 



3(A1 2 3 -S0 3 )-K 2 S0 4 +6H 2 



2,6—2,8 



37a-4 



i,59—i,57 



±1 



Calcit 



CaC0 3 



2,6—2,8 



3 



1,66—1,49 



- I 



Pinit 



H 6 K 2 Al 4 Si 5 O 20 



2,7—2,9 



*Vr-3V. 





— 



Polyhalit 



K 2 S0 4 -MgS0 4 -2CaS0 4 +2H 2 



2,7—2,8 



3-37 2 



±i,55 





Liebenerit 



K-Al-Hydrosilikat 



±2,8 



±3 







Glauberit 



Na 2 S0 4 -CaS0 4 



2,7 — 2,8 



27 2 -3 





— 



Phlogopit 



H 2 K(Mg.Fe)M g2 Al(Si0 4 ) 3 



2,8 — 2,9 



27 2 -3 





— 



Gieseckit 



K-Al-Hydrosilikat 



±2,8 



±3 



1,61 — 1,56 



— 



Lepidolith 



(Li-K-Na) 2 (F.OH) 2 Al 2 Si 3 9 



2,8 — 2,9 



27 a -3 



1,60 — 1,56 



— 



Lithionglimmer 













Dolomit 



(Ca-Mg)C0 3 



2,8 — 2,9 



37 2 -4 



1,68 — 1,50 



- I 



Anhydrit 



CaS0 4 



2,8—3,0 



3— 37 2 



1,61 — 1,57 



± 



Muscovit 



(K-Na)H 2 Al 3 Si 3 12 



2,8—3,1 



2—3 



± 1,61— ± 1,57 



— 



Kaliglimmer 













Biotit 



(K.H) 2 (Mg.Fe) 2 (Al.Fe) 2 



2,8—3,2 



27 2 -3 



±1,59—1,56 



— 



Magnesia-Eisen- 



Si 3 12 











glimmer 













Strengit 



Fe 2 3 -P 2 5 + 4H 2 



2,9 — 2,9 



3—4 



1,84—1,81 



± 



Aragonit 



CaC0 3 



2,9—3,0 



37 2 -4 



i,69—i,53 



— 



Magnesit 



MgCOg 



2,9—3,1 



4-472 



1,72 — 1,52 



- I 



Kryolith 



3 NaF.AlF 3 



2,9—3,0 



272-3 



i,34—i,34 



± 



Zinnwaldit 



F 2 (Li.K) 3 FeAl 3 Si 5 16 



2,9—3,1 



2—3 



± i,59—i,56 



— 



Mosandrit 



Ca 3 (Zr.Ce) 4 (Si.Ti) 5 19 



2,9—3,0 



4 





+ 



Margarit 



H 2 CaAl 4 Si 2 12 



3,0—3,0 



37 2 -47 2 



±1,65 



— 



Kalkglimmer 













Pyrosmalith 



(Fe.Mn) 10 Si 8 O 25 Cl 2 +7H 2 O 



3,0—3,2 



4-47 2 



1,66 — 1,63 



- I 



Fluorit 



CaF 2 



3,1—3,2 



4 



i,43 



R 



Flußspat 













Clintonit 



H 3 (Mg-Ca) 5 Al 5 Si 2 18 



3,i—3,i 



4—5 



1,66 — 1,65 



— 



Seybertit 













31 



